— 112 — 
dali , quasi il solfato di nichelio col rimanere lungo tempo disciolto a 
circa 50" acquistasse particolare disposizione a cristallizzare nel sistema 
piramidale. Ma dagli esperimenti fin ora eseguiti non apparisce chiara 
questa conseguenza. 
Nelle soluzioni acide similmente trattate avviene che invece di for- 
marsi pellicola superficiale si producono sul pelo del liquore cristalli 
solitarii che, come s'ingrandiscono, cadono in fondo. Ed anche da que- 
ste soluzioni ho avuto cristalli monoclini uniti ai piramidali ; e questi 
tanto più abbondanti per quanto maggiore era la quantità dell'acido sol- 
forico. 
Assai pili importante è la produzione de'cristalli siano monoclini, siano 
piramidali, pel metamorfismo di altri cristalli di specie diversa. Sì gli 
uni che gli altri possono generarsi dai cristalli prismatici , ed i cristalli 
piramidali possono prodursi anche dai monoclini. Quanto alle trasfor- 
mazioni dei cristalli prismatici convien distinguere quelli generati da 
soluzioni neutre dagli altri prodotti in soluzioni acide che in modo di- 
verso si trasformano. I cristalli prismatici generati da soluzioni affatto 
neutre, tenuti all' asciutto alle temperature ordinarie dell'ambiente, di 
leggieri si cuoprono di macchie opache che s' ingrandiscono sino a che 
tutto il cristallo diventi opaco, ed il cristallo spezzato presenta interna- 
mente tessitura granellosa senza che si possa distinguere nei piccoli 
grani alcuna forma cristallina. In questo fatto pare che non vi sia altro 
se non 1' ordinario fenomeno della fatescenza. Se poi gli stessi cristalli 
generati in soluzione neutra si espongono alla temperatura di circa 40" 
0 anche maggiore, saranno con faciltà trasformati in cristalli monoclini. 
Per riuscire a fare questo saggio con evidente chiarezza, giova prendere 
grossi cristalli prismatici , essendo facile averne di circa trenta milli- 
metri di altezza e larghi più di quindici millimetri ; e mantenerli nella 
stufa chiusi in boccia con tappo smerigliato. Essi ben presto perderanno 
la naturale trasparenza , conservando d' ordinario intatte le loro facce, 
ed in meno di un'ora saranno del tutto trasformati , talché rompendoli 
si troveranno internamente formati d' irregolari frammenti , facili a se- 
pararsi e bagnati di abbondante liquore verde; nei quali frammenti chi 
ha buona pratica delle forme dei cristalli monoclini non di raro potrà 
riconoscere più o meno distinte alcune facce particolari a questa specie 
di cristalli. Se i frammenti distaccati si lasciano prosciugare su carta 
sugante , in meno di un giorno essi subiranno una seconda trasforma- 
zione in cristalli piramidali di cui si farà parola più innanzi. Ben diver- 
